## KEAWETAN PAPAN PARTIKEL DARI BATANG SORGUM DAN KAYU AKASIA DENGAN PEREKAT UREA FORMALDEHIDA TERHADAP SERANGAN RAYAP TANAH
( Durability of Particleboard Made from Sorghum and Acacia Wood with Urea Formaldehida Adhesive Against Subterranean Termites Attacks )

## Maya Viviana, Gusti Eva Tavita
Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Jl. Daya Nasional Pontianak, 78124
Email: mayaviviana09@gmail.com
Abstract
High  demand  for  timber  is  not  balanced  with  the  availability  of  wood,  so  that  wood  products need  to  be  diversified,  one  of  diversified  is  particleboard.  Particleboards  that  have  good physical  and mechanical  properties  do  not  guarantee  have  good  resistance  to  termite  attacks. Research  aimed  to  determine  the  durability  of  particleboards,  interaction  between  adhesive concentration  and  composition  of  materials,  and  the  optimum  of  adhesive  concentration  and composition  of  materials  that  are  resistant  to  termites  attacks.  This  research  used  a  factorial RAL  pattern  experimental  design  with  two  factors.  First  factor  is  an  adhesive  concentration (8%,  10%,  12%)  and  second  factor  is  a  composition  materials  of  sorghum  :  acacia  wood (100%:0%,  50%:50%, 0%:100%),  where  each  treatment  is  repeated  three  replications.  2cm  x 2cm  x  1cm  of  particleboards  put  into  plastic  glass  containing  55  termites  (50  workers  and  5 soldiers).  Observed  period  is  21  days.  The  parameters  observed  were  the  weight  loss  of particleboard and mortality of termites. Based on the classification of particle board resistance, the results showed that particle board generally has a medium to very resistance, except for 8% adhesive concentration with composition 100%:0% that categorize class IV durability with the highest weight loss value. Particle board with 10% adhesive concentration and the composition materials  of  50%  sorghum  stalk  :  50%  acacia  wood  is  categorize  in  class  II  durability  is  a capable treatment to resist termites attacks.
Keywords:  acacia  wood,  baggase  sorghum,  Coptotermes  curvignathus,  durability, particleboard

## PENDAHULUAN
Kayu  merupakan  suatu  bahan  yang digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia.  Permintaan  kayu  yang  tinggi tidak  seimbang  dengan  ketersediaan kayu.  Pemerintah  sudah  memberikan kebijakan untuk melakukan pembangunan  Hutan  Tanaman  Industri (HTI) dalam pemenuhan kebutuhan kayu. Kayu  hasil  dari  HTI  seperti  kayu  akasia biasanya  digunakan  sebagai  bahan  baku pembuatan  pulp.  Upaya  yang  dapat
dilakukan  pada  karakteristik  kayu  dari hutan  tanaman  industri  adalah  dengan melakukan diversifikasi produk kayu.
Bentuk  diversifikasi  produk  dari kayu  akasia  salah  satunya  adalah  papan partikel. Menurut Maloney (1993), papan partikel  dapat  dibuat  dari  bahan  kayu maupun  non  kayu  yang  mengandung lignoselulosa, yang direkat dengan bahan perekat  dan  melalui  proses  pengempaan. Bahan non kayu yang dapat
dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku  papan
partikel  salah  satunya  adalah  batang sorgum.  Produktivitas  rata-rata  batang sorgum di Jawa  Barat berkisar antara 30 ton  -  50  ton  per  hektar  (Irawan  dan Sutrisna, 2011). Budidaya sorgum pernah dilakukan  uji  coba  di  Kalimantan  Barat khususnya di Desa Jerora, Sintang seluas satu hektar dengan hasil panen mencapai tujuh ton (Matabn, 2017).
Pembuatan papan partikel dari bahan baku  batang  sorgum  dan  kayu  akasia sudah  pernah  dilakukan  (Jamaluddin, 2018). Hasil pengujian sifat fisik dan sifat mekanik  papan  partikel  menunjukkan bahwa pada perlakuan konsentrasi perekat 10% dan komposisi bahan 50:50 merupakan  perlakuan  yang  optimum. Sifat  fisik  dan  mekanik  yang  baik  pada papan  partikel,  belum  tentu  memberikan hasil  yang  baik  pula  pada  ketahanan papan  partikel  terhadap  serangan  rayap. Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  uji ketahanan papan partikel dari bahan baku kayu  akasia  dan  batang  sorgum  dengan perekat  urea  formaldehida  terhadap serangan rayap tanah Coptotermes curvignathus ,  Holmgren.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menentukan  keawetan papan  partikel  yang  terbuat  dari  batang sorgum  dan  kayu  akasia  terhadap serangan rayap  tanah,  menentukan konsentrasi perekat dan komposisi bahan baku  optimum  pada  papan  partikel  yang tahan terhadap serangan rayap tanah serta menentukan  interaksi  antara  konsentrasi perekat  dan  komposisi  bahan  baku  pada
papan  partikel  terhadap  serangan  rayap tanah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Wood Work Shop Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura sebagai  tempat  pemotongan  contoh  uji papan partikel dan
Laboratorium Teknologi  Kayu  Fakultas  Kehutanan Universitas  Tanjungpura  sebagai  tempat uji keawetan papan partikel, dimulai dari September  hingga  November  2018. Papan  partikel  diperoleh  dari  penelitian sebelumnya  tentang  kualitas  papan partikel  dari  campuran  batang  sorgum dan  kayu  akasia  berdasarkan  konsentrasi perekat Urea Formaldehida.
Pengambilan dan Pengkondisian Rayap
Rayap yang dijadikan objek penelitian  diperoleh  dari  hutan  sekunder daerah Ambawang. Pengkondisian dilakukan  selama  ±  satu  bulan.  Rayap yang sudah diambil kemudian dikondisikan dalam ruangan di
laboratorium dalam bak besar berisi pasir dan potongan kayu sebagai makanannya. Hanya  rayap  yang  sehat  dan  aktif  yang digunakan dalam penelitian.

## Persiapan Contoh Uji
Papan partikel dipotong menjadi ukuran 2  cm  x  2  cm  x  1  cm  (Gambar  1). Contoh  uji  yang  sudah  dipotong selanjutnya  dikering  ovenkan  (Zulfiana dan  Kusumah,  2014)  selama  3  hari dengan  suhu  60 ̊C  kemudian  ditimbang untuk  mendapatkan  berat  awal  dari contoh uji.
Gambar 1. Papan Partikel Berukuran 2cm x 2cm x 1cm (Particleboard with Size 2cm x 2cm x 1cm)

## Pengujian Ketahanan Papan Partikel
Gelas  plastik  berukuran  diameter dasar  gelas  5  cm  dan  tinggi  6  cm sebanyak  45  buah  diisi  pasir  (ukuran lolos  30  mesh,  tertahan  50  mesh) sebanyak  10  gram  yang  sebelumnya sudah disterilkan
menggunakan
Autoclave selama  30  menit  pada  suhu 120 ̊C  dengan  tekanan  1  atm.  Pasir dilembabkan  dengan  aquades  sebanyak 2  ml.  Bagian  atas  pasir  diletakkan  kasa plastik  berdiameter  4  cm  sebagai
pembatas antara contoh uji dengan pasir agar  tidak  mengalami  kontak  secara langsung.  Contoh  uji  yang  digunakan sebanyak  45  buah,  selanjutnya  masing- masing contoh uji dimasukkan ke dalam gelas  plastik.  Rayap  tanah  sebanyak  55 ekor  (50  ekor  kasta  pekerja  dan  5  ekor kasta  prajurit)  dimasukkan  ke  dalam gelas  plastik  dan  ditutup  dengan penutup  gelas  plastik  sudah  diberi lubang-lubang  kecil  sebagai  sirkulasi udara.
Gelas-gelas  plastik  yang  sudah berisi  rayap  kemudian  diletakkan  ke dalam  bak  plastik  yang  telah  diberi kapas  basah  dengan  tujuan  untuk menjaga kelembaban dalam bak plastik. Bak  plastik  ditutup  kain  hitam  dan diletakkan  pada  ruangan  gelap  selama
21  hari,  dimana  dalam  jangka  waktu tiga  hari  sekali  dilakukan  pengecekan. Pengecekan dilakukan untuk
mengeluarkan rayap yang mati.
Kehilangan  Berat  (Weight  Loss)
Contoh Uji Rayap Kasa plastik (hijau) Contoh uji Pasir
Gambar 2. Uji Keawetan Papan Partikel Terhadap Serangan Rayap (The Durability Test of Particleboard Againts Termites Attacks)
Kehilangan  berat  contoh  uji  dapat diketahui  apabila  memperoleh  data berat awal sebelum pengujian dan berat akhir  contoh  uji  setelah  pengujian. Rumus  untuk  menghitung  persentase
kehilangan  berat  contoh  uji  sebagai berikut (Sornnuwat et al. , 1995):
Kehilangan Berat = (W1 − W2)
W1 X 100% Keterangan: W1 = Berat contoh uji sebelum pengumpanan (gram) W2 = Berat contoh uji setelah pengumpanan (gram) Tabel  1.    Klasifikasi  ketahanan  berdasarkan  kehilangan  berat  (Classification  of Resistance Based on Weight Loss) Kelas Ketahanan Penurunan Berat (%) I Sangat Tahan < 3,52 II Tahan 3,52 - 7,50 III Sedang 7,50 - 10,96 IV Buruk 10,96 - 18,94 V Sangat Buruk 18,94 - 31,89 Sumber: SNI 01-7207-2006 Mortalitas rayap Mortalitas rayap merupakan perbandingan  antara  jumlah  rayap sebelum pengujian dan setelah pengujian.  Rumus  untuk  menghitung persentase  mortalitas  rayap  sebagai berikut (Sornnuwat et al. , 1995):
Mortalitas Rayap = N2 N1 X 100%
Keterangan: N1 = Jumlah rayap sebelum pengumpanan (ekor) N2 = Jumlah rayap mati setelah pengumpanan (ekor) Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan  percobaan  pola  Faktorial
Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL) dengan  tiga  kali  ulangan.  Faktor  A adalah  konsentrasi  perekat  (8%,  10%
dan  12%).  Faktor  B  adalah  komposisi bahan  baku  partikel  batang  sorgum  : partikel  kayu  akasia  (100:0,  50:50  dan 0:100).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kehilangan  Berat  (Weight  Loss)

## Contoh Uji
Nilai kehilangan berat pada contoh uji  menunjukkan  aktivitas  makan  dari rayap tanah ( C. curvignathus ) terhadap contoh  uji  yang  diumpankan  selama masa pengujian. Nilai kehilangan berat yang diperoleh berkisar antara
0,8751%  -  13,2734%.  Nilai  rerata kehilangan  berat  contoh  uji  hasil penelitian disajikan pada Gambar 2.
Gambar 3. Nilai rerata kehilangan berat papan partikel (The Average Value Weight Loss of Particleboard)
Hasil analisis keragaman menunjukkan  bahwa  faktor  konsentrai perekat  dan  komposisi  bahan  baku berpengaruh sangat nyata terhadap nilai
kehilangan  berat  contoh  uji  papan partikel.  Interaksi  antara  kedua  faktor tidak  berpengaruh  nyata  terhadap  nilai kehilangan berat contoh uji.
Tabel 2. Nilai BNJ Kehilangan Berat Papan Partikel untuk Faktor A dan Faktor B (BNJ value weight loss of particleboard for Factor A and Factor B)
Perlakuan Rerata a2 6,2938 a a3 4,9815 ab a1 4,7556 b b1 10,8741 a b2 7,2149 b b3 1,1123 c
Keterangan:  Rataan  yang  diikuti  huruf  yang  sama  menunjukkan  tidak  berbeda  nyata,  sedangkan  rataan yang tidak diikuti huruf yang sama maka berbeda nyata
Uji  BNJ  untuk  faktor  konsentrasi perekat  menunjukkan  bahwa  perlakuan konsentrasi  perekat  10%  tidak  berbeda nyata  dengan  perlakuan  konsentrasi perekat  12%,  tetapi  berbeda  nyata dengan  perlakuan  konsentrasi  perekat 8%.  Hasil  uji  BNJ  untuk  faktor komposisi  bahan  baku  menunjukkan bahwa  setiap  perlakuan  berbeda  nyata satu sama lain.
Semakin  tinggi  konsentrasi  perekat yang  digunakan  dapat  menurunkan aktivitas  makan  rayap  tanah  selama masa pengujian sehingga nilai kehilangan  berat  contoh  uji  juga semakin  kecil.  Hal  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  Zulfiana  dan  Kusumah (2014) yang menyatakan bahwa semakin  tinggi  kadar  perekat  yang digunakan,  maka  nilai  kehilangan  berat
13,2734 9,1840 1,3206 10,6200 7,1202 1,1411 8,7288 5,3405 0,8751 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% (100:0) (50:50) (0:100) K eh il a n g a n B er at ( % ) Komposisi Bahan Baku (Partikel Batang Sorgum : Partikel Kayu Akasia) Perekat 8% Perekat 10% Perekat 12%
semakin  mengecil.  Keberadaan  perekat tidak  disukai  oleh  rayap,  sehingga contoh  uji  yang  dimakan  oleh  rayap hanya sedikit (Ria et al ., 2009).
Nilai  kehilangan  berat  contoh  uji yang  dihasilkan  bervariasi.  Semakin besar  komposisi  kayu  akasia  dan semakin  kecil  komposisi  sorgum  yang digunakan,  maka  persentase  kehilangan berat  pada  papan  partikel  juga  semakin menurun.  Hal  ini  diduga  karena adanya perbedaan  sifat  dari  kedua  bahan  baku. Kayu  akasia  termasuk  ke  dalam  kelas
kuat II-III (Mandang dan Pandit, 1997).
Batang sorgum lebih lunak dibandingkan  kayu  akasia  karena  pada batang  sorgum  diduga  masih  banyak terdapat empulur ( pith ). Hal ini
didukung  oleh  pernyataan  Krisna  & Weeaner (1971) dalam Ria et al ., (2009) yang  menyebutkan  bahwa  rayap  akan lebih  memilih  bahan  makanan  yang mudah  untuk  digigit  dan  mudah dihancurkan  dibandingkan  bahan  yang sifatnya lebih keras.

## Tabel  3.  Klasifikasi  Ketahanan  Papan  Partikel  Hasil  Penelitian  Berdasarkan Rerata  Kehilangan  Berat  Contoh  Uji  (Classification  of  Particleboard
Resistance  this  Research  Based  on  the  Average  Weight  Loss  of Particleboard) Konsentrasi perekat Komposisi batang sorgum : akasia Nilai rerata Kelas awet Ketahanan 8% 100% : 0% 13,2734 IV Buruk 50% : 50% 9,184 III Sedang 0% : 100% 1,3206 I Sangat Tahan 10% 100% : 0% 10,62 III Sedang 50% : 50% 7,1202 II Tahan 0% : 100% 1,411 I Sangat tahan 12% 100% : 0% 8,7288 III Sedang 50% : 50% 5,3405 II Tahan 0% : 100% 0,8751 I Sangat Tahan Berdasarkan klasifikasi ketahananan  papan  partikel,  secara umum papan partikel memiliki ketahanan  sedang  hingga  sangat  tahan, kecuali pada perlakuan komposisi bahan baku  batang  sorgum  100%  :  akasia  0% dengan  perekat  8%  yang  termasuk  ke dalam  kelas  awet  IV  dengan  nilai kehilangan  berat  tertinggi.  Penambahan perekat pada papan partikel meningkatkan  ketahanan  papan  partikel terhadap  serangan  rayap  tanah.  Hal  ini diduga  karena  keberadaan  perekat mempengaruhi  aktivitas  makan  rayap
akibat  proses  perekatan  sehingga  lebih sulit  bagi  rayap  mencapai  sumber makanan  karena  tertutup  perekat.  Hal ini  didukung  oleh  pernyataan  Ruhendi et  al .  (2007)  bahwa  perekat  urea formaldehida  merupakan  perekat  yang tahan terhadap organisme perusak.

## Mortalitas Rayap
Persentase  mortalitas  rayap  yang diperoleh  pada  pengujian  berkisar antara  80%  hingga  mencapai  100%. Rerata  persentase  mortalitas  rayap contoh uji hasil penelitian ini disajikan pada Gambar 3.
Vol. 7 (2) : 763 – 772
Gambar 4. Nilai Rerata Mortalitas Rayap Tanah (The Average Value Mortality of Termites)
Hasil analisis keragaman menunjukan  bahwa  faktor  konsentrasi perekat  dan  komposisi  bahan  baku berpengaruh sangat nyata terhadap nilai
mortalitas  rayap.  Interaksi  antara  kedua faktor tidak berpengaruh nyata terhadap nilai  kehilangan  berat  contoh  uji.

## Tabel  4.  Nilai  BNJ  Mortalitas  Rayap  untuk  Faktor  A  dan  Faktor  B  (BNJ  value
mortality of termites for Factor A and Factor B)
Perlakuan Rerata a3 94,3434 a a2 90,1010 a a1 51,8788 b b3 97,3737 a b2 89,0909 b b1 84,4444 b
Keterangan:  Rataan  yang  diikuti  huruf  yang  sama  menunjukkan  tidak  berbeda  nyata,  sedangkan  rataan yang tidak diikuti huruf yang sama maka berbeda nyata
Uji  BNJ  untuk  faktor  konsentrasi perekat  menunjukkan  bahwa  perlakuan konsentrasi  perekat  12%  tidak  berbeda nyata  dengan  perlakuan  konsentrasi perekat  10%,  tetapi  berbeda  nyata dengan  perlakuan  konsentrasi  perekat 8%.  Hasil  uji  BNJ  untuk  faktor komposisi  perekat  menunjukkan  bahwa perlakuan  komposisi  100%:0%  berbeda nyata  terhadap  perlakuan  komposisi (50%:50%  dan  0%:100%).  Perlakuan komposisi  50%  :  50%  tidak  berbeda
nyata  terhadap  perlakuan  komposisi 0%:100%.
Kematian  rayap  pada  pengujian diduga  karena  adanya  pengaruh  dari keberadaan  perekat.  Papan  partikel dalam  penelitian  ini  menggunakan perekat  Urea  Formaldehida,  dimana salah  satu  sifat  UF  adalah  tahan terhadap  organisme  perusak  contohnya rayap  tanah.  Hal  ini  didukung  oleh pernyataan Ruhendi et al . (2007) bahwa perekat  UF  merupakan  perekat  yang tahan  terhadap  biodeteriorasi.  Nilai
80,0000 84,2424
95,1515 85,4… 87,8788
96,9697 87,8788 95,1515 100,0000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (100:0) (50:50) (0:100) M o rt al it as R ay ap (% ) Komposisi Bahan Baku (Partikel Batang Sorgum : Partikel Kayu Akasia) Perekat 8% Perekat 10% Perekat 12%
rerata  mortalitas  rayap  pada  faktor perlakuan konsentrasi perekat menunjukkan bahwa mortalitas meningkat seiring meningkatnya konsentrasi  perekat.  Hal  ini  sejalan dengan pernyataan Zulfiana dan Kusumah  (2014)  dalam  penelitiannya yang  menyebutkan  bahwa  semakin tinggi kadar perekat maka akan semakin tinggi  pengaruhnya  terhadap  mortalitas rayap.
Semakin  tinggi  komposisi  bahan baku  kayu  akasia,  maka  semakin  tinggi pula  nilai  mortalitas  rayap.  Umumnya rayap kurang menyukai bahan makanan yang bersifat keras sehingga menyulitkannya  untuk  menggigit  dan menghancurkan bahan makanan
tersebut.  Kayu  akasia  mempunyai  sifat mekanik yang lebih keras dibandingkan dengan  batang  sorgum.  Pengujian  ini menghadapkan  rayap  pada  satu  pilihan makanan saja sehingga rayap yang tidak menyukai  makanannya  memilih  untuk berpuasa  dan  pada  akhirnya  rayap menjadi  lemah  hingga  mati.  Hal  ini didukung  oleh  pernyataan  Deviyana et al .  (2013)  yang  menyatakan  bahwa rayap  akan  meninggalkan  makanan
yang tidak disukainya dan pada akhirnya  akan  mati.  Rayap  yang  mati juga  diduga  karena  rayap  tidak  mampu beradaptasi  dengan  kondisi  lingkungan di  dalam  gelas  uji.  Tidak  mampunya rayap beradaptasi dengan kondisi dalam gelas  uji  didukung  oleh  pernyataan Rislyana et al . (2015) yang menyebutkan  bahwa  rayap  yang  tidak mampu  beradaptasi  dengan  lingkungan barunya  dapat  menyebabkan  kematian pada rayap.
Mortalitas rayap yang tinggi diduga karena rayap tidak menyukai  contoh uji yang diumpankan. Penelitian ini menggunakan  metode  pengujian  tanpa pilihan,  rayap  dihadapkan  pada  satu pilihan  makanan  (contoh  uji  papan partikel),  sehingga  jika  rayap  tidak menyenangi  makanannya  maka  rayap akan  mati  kelaparan.  Hal  ini  didukung dengan  pernyataan  Daviyana et  al. (2013),  apabila  makanan  tidak  sesuai maka rayap akan meninggalkan makanan tersebut hingga menjadi lemah dan  mati.  Bentuk  kerusakan  contoh  uji papan  partikel  oleh  rayap  tanah  selama pengujian dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Bentuk Kerusakan Contoh Uji Papan Partikel Oleh Serangan Rayap C.curvignathus (Form Damage of Particleboard by Termites C. curvignathus Attack)
a2 a1 a3 b1 b2 b3
Vol. 7 (2) : 763 – 772

## KESIMPULAN
1. Konsentrasi  perekat  dan  komposisi bahan  baku  memberikan  pengaruh yang  sangat  nyata  terhadap  nilai kehilangan  berat  contoh  uji  dan mortalitas rayap.
2. Interaksi  antara  konsentrasi  perekat dan  komposisi  bahan  baku  tidak berpengaruh  nyata  terhadap  nilai kehilangan  berat  contoh  uji  dan mortalitas rayap.
3. Hasil  pengklasifikasian  ketahanan papan  partikel,  papan  partikel  yang memiliki  ketahanan  buruk  (kelas awet  IV)  yaitu  pada  perlakuan konsentrasi perekat 8% dan komposisi  100%:0%.  Ketahanan sedang  (kelas  awet  III)  yaitu  pada perlakuan  konsentrasi  perekat  8% dengan komposisi 50%:50% ; konsentrasi perekat 10% dan
komposisi  100%:0%  ;  konsentrasi perekat  12%  dengan  komposisi 100%:0%.  Papan  partikel  yang memiliki  kelas  awet  II  (tahan)  yaitu pada  perlakuan  konsentrasi  perekat 10%  dan  komposisi  50%:50%  dan konsentrasi  perekat  12%  dengan komposisi  50%:50%.  Papan  partikel yang  memiliki  kelas  awet  I  (sangat tahan)  yaitu  pada  semua  konsentrasi perekat (8%, 10% dan 12%) dengan komposisi 0%:100%.
4. Papan  partikel  dengan  konsentrasi perekat 8% dan komposisi 0%:100% merupakan perlakuan terbaik dengan kelas  awet  I  (sangat  tahan).  Akan tetapi, papan partikel dengan perekat 10%  dengan  komposisi  campuran 50%:50% merupakan perlakuan
yang sudah mampu menahan serangan rayap tanah C. curvignathus dengan  kelas  awet  II
(tahan).

## SARAN
1. Perlu  adanya  penelitian  lanjutan untuk  mengetahui  ketahanan  papan partikel dari batang sorgum dan kayu akasia dengan perekat urea formaldehida terhadap jamur pelapuk sehingga  melengkapi  data  terkait kualitas papan partikel.
2. Papan  partikel  dari  batang  sorgum dan  kayu  akasia  dengan  konsentrasi perekat  10%  dan  komposisi  bahan baku sorgum 50% : kayu akasia 50% sudah menghasilkan  ketahanan  yang baik  terhadap  serangan  rayap  tanah sehingga bisa dipertimbangkan penggunaannya  untuk  kebutuhan sehari-hari.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  KEMENRISTEK  DIKTI  yang telah  memberikan  beasiswa  Bidikmisi kepada  penulis  dan  semua  pihak  yang telah  membantu  selama  proses  penelitian hingga proses penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Daviyana  SA,  Wardenaar  E,  Yanti  H. 2013.  Pemanfaatan  Ekstrak  Kulit Kayu Gerunggang ( Cratoxylon arborescens BI)  untuk  Pengawetan Kayu Karet ( Hevea brasiliensis ) dari Serangan Rayap Tanah ( Coptotermes curvignathus
Holmgren). Jurnal  Hutan  Lestari 1(2): 199-207.
Irawan  B,  Sutriana  N.  2011.  Prospek Pengembangan  Sorgum  di  Jawa
Barat Mendukung Diversifikasi
Pangan. Forum  Penelitian  Agro Ekonomi 29(2): 99-113.
Jamaluddin. 2018. Kualitas Papan Partikel dari  Campuran  Batang  Sorgum ( Sorghum  bicolor L. ) dan  Kayu
Akasia  ( Acacia  mangium W.) Berdasarkan  Konsentrasi  Perekat
Urea  Formaldehida. Jurnal  Hutan Lestari 6(3) : 486 – 498. Maloney TM. 1993. Modern Particleboard and Dry-Process Fiberboard  Manufacturing .  San
Fransisco: Miller Freeman, Inc. Mandang, Pandit. 1997. Pedoman Identifikasi Jenis Kayu di Lapangan . Bogor: Yayasan Prosea.
Matabn.  18  Juli  2017.  Komoditi  Sorgum di  Sintang.  Mata  Borneo  News. http://www.mataborneonews.com/2 017/07/18/komoditi-sorgum-di- sintang-menjanjikan/.html  [12  April 2018].
Ria  DS,  Massijaya  MY,  Arinana.  2009. Ketahanan  Papan  Komposit  dari Limbah Kayu dan Anyaman Bambu Betung ( Dendrocalamus asper (Schult  f.)  Backer  ex  Heyne) Terhadap  Serangan  Rayap  Tanah ( Coptotermes curvignathus Holmgren). Prosiding  Simposium Nasional  I  Forum  Teknologi  Hasil
Hutan  (FTHH) ,  Bogor,  30-31
Oktober 2009. Hlm 51-56. Rislyana  F,  Harlia,  Sitorus  B.  2015. Bioaktivitas Ekstrak Batang Kecombrang ( Etlingera elatior (Jack)  R.M.Sm.)  Terhadap  Rayap Coptotermes curvignathus
sp.
Jurnal  Kimia  Khatulistiwa 4(3):  9-
15.
Ruhendi  S,  Koroh  DN,  Syamani  FA, Yanti H, Nurhaida, Saad S, Sucipto T.  2007. Analisis  Perekatan  Kayu.
Bogor :  Fakultas  Kehutanan  Institut Pertanian Bogor.
Saman A, Diba F, Setyawati D, Nurhaida.
2016.  Keawetan  Papan  Partikel Batang  Kelapa  Sawit  dari  Proses Perendaman  Partikel  yang  Berbeda Terhadap Rayap Tanah Coptotermes curvignathus Holmgren. Jurnal  Hutan  Lestari
4(1): 82-90.
Sornnuwat Y, Takahashi M, Yoshimura T, Tsunada  K,  dan  Vongkalung  C. 1995.  Natural  Resistence  of  Seven Commercial  Timbers  Used  In Building  Construcsion  In  Thailand 545  To  Subterranean  Termite Coptotermes  Gestroi  Wasmann. Japanese  Society  of  Environmental Entomology and Zoology.
Sornnuwat  Y.  1996.  Wood  Consumption and Survival of Subterranean Termite Coyfoternze~Gestroi Wasmann.  In:  Studies  on  Damage of Constructions Cause by
Subterranean  Termites  and  Control in Thailand. Proc. The 1996 Annual Meeting  of  Int.  Res.  Group  on Wood  Preservation.  Stockholm. Sweden.
Standar  Nasional  Indonesia.  2006.  Uji Ketahanan  Kayu  dan  Produk  Kayu Terhadap Organisme Perusak Kayu. SNI  01.  7207-2006.  Jakarta  (ID):
Badan Standarisasi Nasional.
Zulfiana D, Kusumah SS. 2014. Ketahanan  Papan  Komposit  dari Pelepah  Sagu  ( Metroxylon  sago Rottb.) Terhadap Jamur Pelapuk dan Rayap  Tanah. Jurnal  Penelitian Hasil Hutan 32(4): 253-262.